Analyse de la poudre. 
Poids de poudre calcinée.ls r 3995 
Poids de AgCl.le-8525 
Poids correspondant d’Ag.ls r 3921 
Dans la poudre, il y a 0 gr 0074 ou 0.53 °/ 0 de Zn. 
L’élévation de la température favorise la dissolution du Zn 
(sans la rendre absolument complète), mais transforme l’Ag en 
une variété qui diffère de celle qui se produit tout d’abord : le 
changement d’aspect et de couleur de la poudre d’Ag permet 
déjà de constater cette transformation. 
Pour éviter de devoir chauffer le dissolvant et l’alliage, tout 
en ayant une attaque de Zn aussi complète que possible, j’ai 
diminué la proportion de l’Ag, parce que c’est lui qui englobe 
une partie du Zn et s’oppose à l’attaque de l’acide. Ensuite je 
me suis servi, au début de l’attaque, d’HCl dilué, afin d’empêcher 
l’élévation de température locale qui se produit lorsque le Zn 
réagit avec de l’acide concentré. Pour terminer, j’ai attaqué 
l’alliage par l’HCl concentré, dans l’espoir d’enlever les der¬ 
nières parties de Zn sans provoquer d’élévation de la tempéra¬ 
ture et d’éviter la transformation de l’Ag qui en est la con¬ 
séquence. 
Plus tard, j’ai constaté que même à la fin de la réaction, 
l’attaque par HCl concentré transforme partiellement la variété 
allotropique de l’Ag. Du reste, le contact prolongé d’un acide 
suffit à lui seul pour provoquer une telle transformation. Il 
n’y a pas jusqu’à l'eau qui ne donne lieu, à la longue, à un 
effet analogue, bien que beaucoup moins accentué. 
Voici du reste ce que j’ai pu constater. 
